Leitfähigkeit fester Silikate. 



869 



Abkühlung des Quarzglases. 



Temperatur 



Widerstand | 



ß ! 



m 



Anmerkung: 



1207^ 

 1105 

 1015 

 978 

 940 

 880 

 830 

 800 



10000 



27037 



40000 



61420 



80000 



156600 



207700 



390000 



Messung der Polarisation. 

 Messung des Polarisaüonsstromes. 



Unter 800° war kein Minimum mehr be- 

 merkbar. 



Polarisation. 



Bei 1100° wurde ein Versuch zur Messung des Polarisa- 

 tionsstromes gemacht; der Straßenstrom zeigt 100 Volt, der 

 Ladungsstrom gibt am Milliamperemeter 2*7 Milliampere. 



Der Ausschlag war 6 mm, also sehr gering. 



Ein zweiter Versuch gibt für den Ladungsstrom bei 1015° 

 1 '6 Milliampere. Hier war der Ausschlag nur noch 2 mm, man 

 kann also keine Polarisation mehr annehmen. 



Die Polarisation ist geringer als bei Quarz, offenbar enthält 

 das Glas nicht jene Beimengungen wie der Krystall. Allerdings 

 ist auch behauptet worden, geschmolzener Quarz wäre über- 

 haupt nicht elektrolytisch leitend, aber die Zunahme dei- Leit- 

 fähigkeit mit der Temperatur ist doch sehr bedeutend und 

 haben wir bei 1100° doch Spuren von Polarisation. Ich halte 

 allerdings weitere Untersuchungen am Quarz noch für 

 notwendig. 



Befremdend wirkt im Vergleich zu Quarzkrystall die 

 Höhe der Widerstände, welche wohl kaum in deren Gänze 

 einem besseren Kontakt zugeschrieben werden können, da 

 gerade bei Quarz der Kontakt sehr gut war.^ Da nun amorphe 



1 K. Exner hatte nachgewiesen, daß die Platten parallel zur Achse 1000- 

 mal bei niederer Temperatur weniger leiten als solche senkrecht dazu. Vgl. auch 

 Felix Exner, Z. d. d. phys. Ges., III, 1901. 



